ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
343 
Sustitueion del sulfato de -plomo al minio para 
preparar ti cristal. 
El vidrio que so llama cristal está compuesto 
esencialmente do sílice, do potasa ososa y d© 
óxido de plomo. Háceso entrar en él una pro¬ 
porción mas ó'menos grande do óxido de plomo, 
según el uso á que se destina. El que se em¬ 
plea para objetos do lujo oontiono goneralmonte: 
Sílice. 0.61 
Oxido de plomo. 0.33 
Potasa., 0.66) 
Hasta el prosonto se ha empleado el miuio so¬ 
lamente para proparar esta materia. Este óxi¬ 
do, sobre costar muy caro (100 á 120 francos el 
quintal métrico)', tione el inconveniente do con- 
toner a menudo un poco de óxido de cobre, que 
da al vidrio un tinte azulado. El sulfato de plo¬ 
mo no tiono esto inconveniente, pues es siempre 
perfectamente puro; y como no cuosta sino do 
10 á 12 francos el quintal métrico, so halla al 
mismo tiempo una gran economía en sustituirlo 
al minio. Esta sustituoion tiene un perfecto ro- 
oultada on pequoño, y estoy convencido de que 
resultaría lo mismo en grande en la preparación 
de los vidrios comunes y los que se emplean pa¬ 
ra cubrir las lozas blancas; pero no me atrovoró 
a asegurar el éxito en el cristal do primora cali¬ 
dad, porque exige que esta sustanoia tonga una 
densidad y pureza perfectas, y no puedo afirmar 
quo el sulfato do plomo no dañará en nada estas 
cualidades, ó invito á los fabricantes á que ha¬ 
gan el ensayo. Entro tanto continuaré aquí el 
resultado de las experionoias do laboratorio quo 
no podido hacer en esto objeto. Calentó á la 
temperatura do 60° pirométrioos en un crisol do 
ierra pesado cxactamonto, una mesóla compues¬ 
to do 
Cristal do roca. 12 gramos. 
Sulfato de plomo . 2 
Carbonato do potasa caloinado... 2 
Después do la operaoion obsorvé quo el peso 
del crisol habia disminuido 2 gramos 7: esta ro- 
baja correspondo casi exaetamento al peso del 
acido sulfúrico que contieno el sulfato do plomo, 
y del ácido carbónico quo contiene el carbonato 
de potasa. La materia formaba un esmalto vi¬ 
drioso, abofellado, trasluciente y do un blanoo de 
lecho. El color no fué bastante aetivo para opo- 
rar la vitrificación; pero la desoomposicion del 
sulfato de plomo fue oompleta. 
Una mezcla compuesta de: 
1 Este resultado es el que dió el análisis hecho del 
cristal de Vorreoho. 
Cristal de roca en polvo..o 72 gramos.. 
Sulfato de plomo.. 50 
Carbonato de potasa caloinado.. . 15 
expuesta á la temperatura de 130° dió un vidrio 
trasparente, pero algo parduzco con algunas bur- 
bUJ En un tercer ensayo obtuvo un vidrio limpio 
pero aun tenia algunas burbujas. 
La dificultad de obtener un cristal sin burbu¬ 
jas procedo do que en ol momento de entrar on 
fusión experimenta un hervor quo lo bincha con¬ 
siderablemente y levanta algunas Teces la materia 
basta por onoima de los bordes del crisol. Este 
hervor, ocasionado principalmente por el gas sul¬ 
furoso y oxígeno que desprende el sulfsto do plo¬ 
mo mientras se desoompone, me pnreoio que pe¬ 
dia disminuirse mucho, y por consiguiente evitar 
todos los inconvenientes que resultan, preparando 
nrimero silicato do plomo y fundiendo en seguida 
esto silicato con carbonato de potasa. Las ante¬ 
cedentes experionoias prueban que emplean o 
para preparar el silicato de plomo las proporcio¬ 
nes relativas do sílice y do sulfato de plomo que 
entran en ol oristal (ooroa do 100 de sílice sobre 
75 de sulfato), *o obtendrá solamente un esma.- 
to esooriforme ó esponjoso que no experimentara 
una fusión completa; esto sera ventajoso cu.nde 
o! esmalto no podrá deteriorar el suelo do los 
hornillos, al que apenas deberá adherir y .era 
mas fá oil do romper y moler que el vidrio. 1 ro 
bé emplear 100 gramos de avena de Aumoct pu - 
verizada y 75 gramos de sulfato de plomo, y rin¬ 
diendo el silicato que resultó, después de por r - 
zarlo con 18 gramos de carbonato da potasa, me 
crisol. 
Extracción del ácido sulfuroso. 
Ooerando la deseomposioion dol sulfato de plo¬ 
mo por el sílice en tubos do tierra cocida, lo quo 
mo por oí oí . dificultad no calentando 
no presenta ning gQ „ 0 a r á regenerar in- 
la materia basta a - Kn 'lfúrioo, haciendo pasar 
mediatamente e acl contenga una cierta 
á un aposento de p om q ¿ c j|Jo’ sulfúrico y 
cantidad do gas nitroso, el gas nomo . ^ ,^y 
el oxígeno quo resultan; bastara P iáad 
rlnnir do tiempo en tiempo una cierw 
de°vapor de agua en este aposento. _ Como por 
otra parto será inútil hacer entrar aire atoo efe- 
í o no «o llenará el aposento do ázoe, como su¬ 
cede en el procedimiento ordinario, ni nunca se¬ 
ráneeesaiio abrirlo, y por consiguiente el mismo 
vapor nitroso servirá por un tiempo otti indefini- 
do Así es quo por este medio so haru una es¬ 
cojo de análisis del sultato de plomo, introdu¬ 
cido la base en una cemposicion. 4 la que dará 
